64 



0. Mügge, Ueber neue Structurflächen 



aus der homogenen Spaltbarkeit zu schliessen. Die Oberfläche 

 derselben ist im Allgemeinen glatt und glänzend, sieht aber 

 wie überstäubt aus und beim Hin- und Herwenden bemerkt 

 man auf ihr zugleich dieselbe poiysynthetische, verschiedenen 

 Ebenen folgende Streifung, wie auf den Spaltflächen. U. d. M. 

 erkennt man in dem „Staub" sehr kleine napf- und wurm- 

 förmige Vertiefungen mit etwas erhabenen Rändern, es sind 

 augenscheinlich die Spuren von kleinen Gasbläschen, oder 

 vielmehr von Hälften derselben, indem nämlich die andere 

 Hälfte der Oberfläche des ursprünglich benachbarten Stückes 

 angehört. Die Grösse dieser Bläschen ist meist nur 0,01 bis 

 0,002 mm. Die wurmtörmigen werden bis zu 0,1 mm lang. 

 Das Gas wurde offenbar während des Wachsthums der Eisen- 

 krystalle ausgeschieden, von denselben nur z. Th. umschlossen, 

 zum anderen Theil dagegen sammelte es sich in kleinen Bläs- 

 chen an der Oberfläche, so dass es in der fest gewordenen 

 Masse nun noch die Grenzen der einzelnen Krystalle be- 

 zeichnet und auch wohl die Ursache des relativ leichten 

 Zerfalls des ganzen Blockes in Krystallindividuen ist 1 . Da 

 somit diese Bläschenreste in ihrer jetzigen Lage jünger als 

 das Eisen selbst sind, ist es von Interesse, u. d. M. zu sehen, 

 dass sie von den erwähnten Lamellen durchsetzt und in ihrer 

 Form dadurch geändert werden; denn es wird daraus er- 

 sichtlich, dass die Lamellen mindestens z. Th. erst nach oder 

 frühestens bei der Festwerdimg des Eisens entstanden, viel- 

 leicht erst beim Zerschlagen des Blockes. Letzteres wird 

 durch die weitere Beobachtung bestätigt, dass die Lamellen 

 auf zusammengehörigen, d. h. ursprünglich aufeinander liegen- 

 den Spaltungsflächen der Zahl und Richtung nach zuweilen 

 verschieden sind. 



1 Die Structur ist somit eine ausgezeichnet grob autallotrioniorph- 

 körnige im Sinne von Brögger (Die Eruptivgesteine des Kristiania- 

 Gebietes. III. Das Ganggefolge des Laurdalits, p. 215. 1898). Das Korn 

 wird nahe der Grenzfläche (? Erstarrungsoberfläche) des Stückes erheblich 

 kleiner. — Die kleinkörnige (kokkolithische) Absonderung mancher Basalte 

 und Diabase könnte auf ähnlichen Gasausscheidungen längs den Oberflächen 

 der wachsenden Augite beruhen ; natürlich werden die Spuren der Gas- 

 bläschen bald nachdem die Verwitterung längs diesen Flächen geringsten 

 Widerstandes begonnen hat, verschwunden sein. 



